SULLA VARIAZIONE DI VOLUME l»l ALCUNI METALLI 497 



metalli come sono riuniti nella tabella, si riconosce che si tro- 

 vano disposti nello stesso ordine di grandezza. 



Xella nota già accennata sul bismuto, oltre ai risultati delle 

 esperienze di Niess e Winkelmann sono riportati quelli di Chandler 

 Kobcrts e T. AVrightson (1), i quali ultimi impiegando l'onco- 

 simetro hanno trovato i seguenti valori per la variazione di vo- 

 lume che accompagna la solidificazione dei tre metalli da noi 

 studiati : 



Bi 2,30 P6-7,10 ^'w-6,7G. 



Fu già notato che il metodo seguito dai due fisici inglesi 

 non offre un grado molto grande di esattezza; tanto più che i 

 risultati delle loro esperienze si riferiscono alla densità posseduta 

 dai metalli allo stato solido alla temperatura ordinaria e a 

 quella di essi allo stato liquido a temperatura superiore a quella 

 della fusione. Non deve quindi sorprendere la grande differenza 

 che passa fra i valori ch'essi danno ed i nostri. 



Eilhard Wiedemann che ha misurata la variazione di volume 

 che subisce lo Sn all'atto della fusione ricorrendo come noi all'uso 

 di un dilatometro, ma impiegando dell'olio come liquido diiato- 

 metrico, ha trovato pur esso il numero 1,90 che si avvicina al 

 nostro (2,80j molto più del numero 6,76 dato da Chandler 

 Eoberts e F. Wrightson. 



Nel determinare la densità del metallo solido alla tempe- 

 ratura di fusione, noi ci siamo serviti del volume che il metallo 

 occupa neirinterno del dilatometro ammettendo che al momento 

 della solidificazione abbia volume eguale a quello che possiede 

 il dilatometro alla temperatura di fusione del metallo. 



Nel fare il calcolo di tale densità si potrebbe incorrere in 

 qualche errore se il dilatometro non riuscisse perfettamente riem- 

 pito di metallo, o se il suo bulbo subisse delle deformazioni in 

 seguito al forte riscaldamento ed alla pressione che esercita con- 

 temporaneamente il metallo nel suo interno. 



Per vedere quale influenza possono avere tali cause d'errore 

 abbiamo calcolato, il medio coefficiente di dilatazione cubica dei 

 diversi metalli fra e t , valendoci della loro densità a 0° e 

 di quella alla temperatura di fusione, quale si ricava come sopra 



(1) W. Chandler Roberta et T. Wrightson, Ann. de Chimie et de Phys., 

 t. XXX, 1885. 



